Ueber den Einfluß der Viskosität bei Silikatschmelzen. 
195 
Endlich ist von Wichtigkeit die Definition des Schmelzpunktes, 
welchen manche Forscher als den Verliüssigungspnnkt definieren, 
während ich den Punkt annehme, bei dem die kristallisierte Phase 
in die amorphe übergeht 1 und beide vorhanden sind; dieser Punkt 
ist am besten auf optischem Wege eruierbar, die thermische 
Methode ist unsicherer. 
Die wenigsten Mineralien zeigen einen scharfen 
reinen Schmelzpunkt, sondern ein oft recht großes 
Intervall. Wo dieses wie bei Augiten klein ist, sind die Diffe- 
renzen verschiedener Beobachter gering, wo sie wie bei Feldspäten, 
Leucit sehr groß sind , sind die Differenzen enorme. Betrachtet 
man als Schmelzpunkt den Punkt vollkommener Flüssigkeit, so 
liegen die Punkte bei den letztgenannten Körpern um 100—150° 
höher als der Anfang des Schmelzens. Darin liegt also ein 
Hauptgrund der Differenzen, denn Orthoklas, Albit, Anor- 
tliit, Leucit werden schon weit früher glasig als sie 
ganz flüssig werden. Im allgemeinen gehen aber die Kurven 
für den untersten und den obersten Punkt ziemlich parallel. 
Von großem Einflüsse ist die Viskosität auf die Aus- 
scheidungsfolge. Was nun die Ausscheidungsfolge anbelangt, 
so verweise ich auf meine früheren Arbeiten ; zahlreiche neue 
Kristallisationsversuche bestätigen im allgemeinen die Rosexbusch’- 
sclie Kristallisationsfolge, und etwaige Ausnahmen, wie sie J. Vogt 
anführte, können diese nicht Umstürzen. Viel richtiger ist es, die 
Gründe aufzusuchen, warum jene Regel existiert, als sie einfach 
aus theoretischen Rücksichten umstoßen zu wollen. Vor allem 
will ich aber die Methoden besprechen , vermittelst welcher die 
eutektische Mischung aufgefunden werden kann. Durch Zusammen- 
schmelzen kristalliner Gemenge kommt man im allgemeinen nicht 
zu einem Resultat, weil infolge 'der äußerst geringen Lösungs- 
geschwindigkeit bei kristallinen Gemengen die Schmelzkurve eine 
langsam aufsteigende, ohne deutlichen Knickpunkt ist; dies ist die 
Regel, doch zeigen einzelne Gemenge, namentlich Mischungen mit 
Albit und Nephelin als Komponenten zum Teil auch einen eutek- 
tischen Punkt. 
Was aber vom theoretischen Standpunkt sehr merkwürdig 
ist, ist das Verhalten der Gläser, wie es das Experiment zeigt. 
Theoretisch sollten diese Gläser alle fast denselben Anfangsschmelz- 
punkt haben, Hunderte von Versuchen haben aber gezeigt, daß 
die Schmelzpunkte (richtiger Erweichungspunkte) der Gläser mit 
der chemischen Zusammensetzung wechseln, was übrigens die Praxis 
schon lange verwertet. Die glasigen eutektischen Mischungen 
zweier Silikatkomponenten haben ein sehr kleines Schmelzintervall 
und verhalten sich wie eine eutektische Mischung bei Legierungen. 
1 Silikatschmelzen III, Sitzungsber. Wiener Ak. 1905. 
13 * 
